U. LE VERRIER — REVUE ANNUELLE DE MÉTALLURGIE 



183 



lion dans des cubilots chauffés à assez haute tem- 

 pérature pour volatiliser tout l'antimoine. Les 

 l'umées aspirées par des injecteurs à vapeur Sans 

 des chambres de condensation laissent déposer 

 de l'oxyde assez pur, qu'on peut vendre aux phar- 

 macies ou réduire au creuset pour extraire le 

 métal. On utilise ainsi des minerais à 10 °/o, tandis 

 que les anciens procédés ne permettaient d'em- 

 ployer que des sulfures très riches. 



Dans une série d'essais fort intéressants, M. V. 

 Ilempel a montré qull n'est pas impossible de 

 recueillir du zinc métallique en chauffant un mé- 

 lange intime d'oxyde et de charbon dans un cubilot 

 soufflé à l'air chaud. 11 faut que les matières char- 

 gées soient complètement sèches. Les gaz sont 

 aspirés par un ventilateur centrifuge qui les pro- 

 jette contre les parois d'un tambour en tôle. On 

 recueille une poudre qui contient la plus grande 

 partie du zinc à l'état métallique. Après l'avoir 

 comprimé, on peut liquater le métal ou le distiller 

 en vase clos presque sans perte. 



XI. 



Extraction' de lïih. 



L'industrie de for, si à la mode en ce moment, 

 s'est enrichie depuis quelques années d'un nou- 

 veau procédé : la cyanuration. On lessive les mi- 

 nerais avec une dissolution contenant en moyenne 

 1 "/„ de cyanure de potassium. 



L'or dissous est précipité de la liqueur par du 

 zinc très divisé. Le lessivage doit se faire sans 

 agitation, par suite de la tendance du cyanure de 

 potassium à se décomposer; pour la même rai- 

 son, il faut saturer les liqueurs avec de la chaux 

 (juand les sulfures s'effleurissenl et donnent des 

 dissolutions acides. La consommation de cyanure 

 est d'environ 300 grammes par tonne de minerai, 

 et les frais de traitement peuvent se monter à 

 :20 ou 30 francs. Dans quelques usines, on est 

 arrivé à les réduire à 10 francs. 



Ce traitement a été adopté dans le Transvaai 

 pour les résidus d'amalgamation (Failings) : il 

 permet d'extraire environ 73 7o de l'or contenu et 

 remplace avantageusement la chloruration, plus 

 coûteuse. 11 n'est pas démontré que le cyanure 

 agisse sur l'or combiné, mais il dissout très bien 

 l'or natif en parcelles ténues, ou l'or rouillé qui 

 échappe à l'amalgamation pour des raisons phy- 

 siques (parce qu'il surnage ou qu'il ne touche pas 

 le mercure). La cyanuration convient donc aux 

 minerais pyriteux ou ferrugineux ; mais on obtient 

 de mauvais résultats avec ceux qui contiennent 

 des sulfures de plomb et de zinc. 



Xll. — Collecteurs de i'Oussière. 



Le dépôt des poussières contenues dans les gaz 

 des fourneaux a une grande importance au point 

 de vue économique quand on traite des minerais 

 argentifères; il a toujours son utilité au point de 

 vue hygiénique. Autrefois, on se contentait de les 

 faire circuler dans les longs conduits : aujour- 

 d'hui on cherche à multiplier les surfaces de con- 

 tact refroidies, et à contrarier le mouvement des 

 gaz. Les conduits sont faits en parois minces (tôle, 

 ciment à ossature métallique, briques creuses, etc.) ; 

 on les coupe par des plaques de tôle placées de- 

 bout. ATarnowitz les gaz traversent: l"des fours 

 où se trouvent des serpentins ou des jeux d'orgue, 

 fermés par des tuyaux où circule un courant d'eau; 

 i" des chambres à fils, formées par de longs con- 

 duits voûtés, où l'espace est obstrué par une 

 forêt de fils de fer pendant d'un treillis placé sous 

 la voùle; ces conduits sont divisés par une cloison 

 longitudinale qui force les gaz à monter, puis à 

 redescendre en traversant deux fois cette espèce 

 de filtre. Dans certaines usines américaines, les 

 gaz, appelésparun ventilateur, se filtrent, au sortir 

 des conduites, dans des sacs de mousseline fer- 

 mant l'orifice d'un jeu de tuyaux. 



Pour les manipulations des produits plombeux, 

 on a adopté une série de mesures hygiéniques : les 

 portes de travail, les trous de coulée, sont sur- 

 montés de hottes en tôle, avec appel d'air par un 

 ventilateur ; on les dispose, autant que possible, 

 de manière à faire tomber directement les produits 

 dans des récipients couverts. Pour la désargenta- 

 tion, le soutirage du plomb liquide se fait avec des 

 pompes, dans des appareils complètement fer- 

 més, etc. 



Cette question a aussi son intérêt pour les hauts 

 fourneaux, où les gaz combustibles doivent être 

 bien épurés pour ne pas encrasser les appareils oii 

 on les brûle. Dans les usines récentes, on a multi- 

 plié les tambours en tôle sur le trajet des conduites 

 de gaz. A Ilayange on fait, en outre, filtrer les gaz 

 à travers des couches de paille de fer. 



Les essais faits jadis pour provoquer la con- 

 densation des fumées par des décharges alterna- 

 tives paraissent abandonnés. Ce système, très 

 efficace dans un espace confiné, aurait beaucoup 

 moins d'action sur un courant d'air en mouve- 

 ment. 



U. Le Verrier, 



Professeur de jri'tallurgio 

 au Conservatoire National des Arts et Métiers. 



